532 



von Copal und Harz, die zwar fast von derselben Härte sind, 

 sich aber in kleinen Splittern wegen ihrer grossen Sprödigkeit 

 mit den Fingern zerdrücken und zerreiben lassen. Die Insulaner 

 prüfen ihn daher mit dem Messer oder Fingernagel. Der Bruch 

 des Bernsteins ist muschelig, flachmuschelig, oft strahlig gestreift, 

 wenig spröde, dabei wachs- oder fettglänzend. Copal und Harz 

 brechen auch muschelig, sind aber sehr spröde, splitterig und 

 glasglänzend. Eigenthümlich ist das „Feuer" des Bernsteins, 

 worin ihm aber doch manche Copalsorten ziemlich nahe kommen. 

 Langes Liegen im Sonnenlicht verändert seine Farbe nicht. 



Das specifische Gewicht ist ferner ein sicheres Mittel die 

 Echtheit des Bernsteins zu constatiren. Copal hat bis 1, 05 specifisches 

 Gewicht. Das specifische Gewicht des Bernsteins habe ich bei 

 vier Stücken aus unserem Gebiet bestimmt. Ein röthliches durch- 

 sichtiges Stück von Nordernei in der Sammlung der Bremer Real- 

 schule ergab 1, 081 ; ein weisses undurchsichtiges von Wangeroog 1, 068 . 

 Die Stücke Nr. 44 vom Weiher Berge und Nr. 51 von Scheessel 

 hatten 1. 077 spec. Gewicht. Hausmann giebt dem Bernstein das 

 spec. Gewicht 1 — l n ; Quenstedt (2. Auflage, Seite 757) nimmt 

 mit den meisten anderen Mineralogen 1, 08 an, fügt aber hinzu: 

 „Also gerade so schwer als Meerwasser, daher der Bernstein so 

 leicht in der Ostsee mit Fucus vesiculosus und fastigiatus ans 

 Land treibt." Nach Borgens Bestimmungen des spec. Gewichts 

 des Meerwassers während der 2. deutschen Nordpolar-Expedition 

 ist jedoch als höchste Zahl in der Tiefe 1, 0263 , nach den Unter- 

 suchungen von G. Karsten auf der Pommerania für die salzreichste 

 Stelle der Nordsee zwischen Schottland und Norwegen l, 26s> bei 

 Helgoland 1, 025 7 gefunden worden. Auf der neuerrichteten Station 

 des Weser-Aussenleuchtschiffs hat das Wasser 1, 0262 in der Tiefe. 

 Bei Bremerhaven selbst bei Sturmfluth nur l mi spec. Gewicht. 

 Das Ostseewasser mit durchschnittlich nur 2 °/ Salzgehalt im 

 westlichen Theil hat höchstens l, i 9 spec. Gewicht; bei Brüsterort 

 dagegen an der eigentlichen Bernsteinküste fand die Pommerania- 

 Expedition kaum 0, 75 % Salz. Darnach also ist die Angabe 

 Quenstedt's nicht ganz zutreffend. 



Beim Reiben mit Wolle zeigt der Bernstein ein stark negativ 

 elektrisches Verhalten, welches auch Harz und Copal zeigen, wenn 

 auch gewöhnlich im schwächeren Grade. Das sicherste Kennzeichen 

 für den Laien bleibt die Verbrennung, wobei schon ein kleiner 

 Splitter hinreicht, einen Beweis der Echtheit gegen Copal und Harz 

 zu führen. Bernstein verbrennt mit heller, etwas russender Flamme 

 unter eigenthümlichem angenehmen Geruch, den er auch bereits 

 beim Reiben entwickelt, und hinterlässt einen kohligen Rückstand. 

 Bernstein erweicht bei 115° C. und schmilzt bei 287°; Harz er- 

 weicht bei 70°, schmilzt schon bei 135°, tröpfelt leicht ab und zeigt 

 beim Erkalten schäumige Blasen wie Copal. Der von mir noch zur 

 Vergleichung untersuchte Retinit aus einem norddeutschen Braun- 

 kohlen-Lager war gelblich, gestreift, sehr spröde, undurchsichtig, 

 brannte leichter als Bernstein und hinterliess einen bituminösen 

 Geruch, der nur anfangs schwach aromatisch war. 



